( '44 ) 



cas fort restreint, lorsqu'il s'agit d'alliages fondant à une température peu 

 élevée. 



» Il est un autre caractère dont on a tiré parti dans diverses circontances, 

 et notamment lorsqu'on s'est proposé de déterminer les combinaisons que 

 l'eau forme avec les acides minéraux: c'est le maximum de contraction. 



» Ce caractère m'a paru devoir s'appliquer à tous les alliages et il n'existe, 

 à ma connaissance du moins, aucune donnée sur ce sujet. On sait seulement 

 que certains alliages sont plus denses que la théorie ne l'indique et qu'il en 

 est d'autres au contraire chez lesquels la densité donnée par l'expérience est 

 moindre que la densité moyenne des métaux constituants. 



I. Alliages détain et de plomb. 

 Densité de l'étain fondu employé. . . 7 ,3o 

 Densité du plomb fondu employé. . . 11 ,364- 



)) Le tableau suivant renfermant dans une première colonne verticale la 

 densité théorique de ces aUiages, dans une deuxième leur densité fournie 

 par l'expérience, et dans luie troisième la différence entre ces deux densités, 

 montre qu'il y a tantôt dilatation et tantôt contraction et que le maximum 

 de contraction correspond exactement à l'alliage Sn- Pb. 



Le signe — indique une dilatation ; le signe -+- indique une contraction. 

 Densité théorique. Densité expérimentale. Différence. 



Sn'Pb 8,o47 8,046 — 0,001 



Sn' Pb 8,198 8,195 +0,002 



Sn''Pb 8,289 8,2915 +0,0025 



Sn^Pb 8,407 8,414 +0,007 



Sn'^Pb 8,562 8,565 +o,oo3 



Sn- Pb 8,764 8,7662 +0,0022 



Sn''Pb 9io44 9>o46 +0,002 



SnPb 9>455 9j45i — 0,004 



Sn Pb' io,ii5 10,110 — o,oo5 



SnPb' 10,437 io,4iq — 0,018 



<) Les différences étant assez faibles, j'ai fait surtout aux environs de l'al- 

 liage Sn^Pb un grand nombre de déterminations; c'est pourquoi j'ai pris la 

 densité des alliages dont la formule serait, Sn'^ Pb, Sn^= Pb, Sn''Pb. J'ai 

 fait pour l'alliage Sn^ Pb seul dix-sept déterminations, qui ont toutes donné 

 des nombres oscillant entre 8,417 et 8,4i 1. J'ai opéré chaque fois sur des 

 produits nouveaux préparés avec des quantités variant de 45 à 76 grammes, 

 à des températures variables. 



